290 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



Wollaston, dont les travaux, et d'autres plus récents, ont été résumés et 

 étendus par M. W. Prinz (*). L'un des caractères de la rayure du verre 

 est de pouvoir être périodique et de laisser sur son passage, entre autres 

 traces, une série de chevrons en arc de cercle, régulièrement espacés, 

 à cheval sur l'axe de la rayure et tournant leur concavité vers la direction 

 de l'effort. Decharme avait obtenu des stratifications analogues en transpor- 

 tant horizontalement, au-dessus d'une plaque saupoudrée de minium, 

 un tube d'où s'écoulait un courant d'eau ou, plus simplement, en frottant 

 contre la plaque le doigt mouillé ( - ). 



» Nous retrouvons fréquemment ces chevrons par attaque, après avoir effacé par 

 polissage les traces visibles de la rayure, non seulement dans le verre, mais dans tous 

 les corps possibles, lorsque le polissage n'a pas été suffisamment fini pour éliminer les 

 déformations internes que ses preniières opérations ont créées. Ce sont de fines fissures 

 dans les corps fragiles, des bandes écrouies dans les métaux plastiques. Nous les regar- 

 dons comme les traces, périodiquement répétées, d'une partie du solide de rupture 

 (cône ou paraboloïde), que l'on détacherait par la pression normale d'une pointe 

 contre une glace ou tout autre corps fragile et amorphe. 



» On pourrait croire que la formation de ces surfaces de rupture, à l'intérieur d'un 

 corps, exige l'emploi d'une aiguille capable de rayer ce corps, c'est-à-dire minéralogl- 

 quement plus dure que lui. 11 n'en est rien. Nous avons réussi à les obtenir en frottant 

 sur la surface du verre soit du' fer électrolytique pulvérulent, appuyé par le bout d'une 

 règle en bois, soit, ce qui est plus concluant (la dureté du fer électrolytique étant 

 controversée), un morceau de cuivre bien poli. Le cuivre, comme le fer, incruste des 

 traînées dans le verre et, sur ces traînées, les amorces de fissures en chevrons 

 s'espacent à intervalles périodiques. 



» La cause du phénomène réside ^donc, non dans la différence des 

 duretés, mais dans l'adhérence superficielle des deux corps, et se rattache, 

 par conséquent, aux expériences bien connues de M. Spring sur la soudure 

 par compression, à celles de M. Margot ( '), répétées par MM. Dussaud et 

 Jaubert, sur l'incrustation ('), et aux recherches de G. T. Beilby sur l'état 

 de la peau des solides polis (^). 



» Cette relation montre sous un aspect nouveau la théorie du polissage. 



» Le corps à polir et le mélange hétérogène tel que drap-alumine-eau 



( ') Bévue de l'Université de Bruxelles, 2"^ année, 1896-1897, n° 10, p. 721-768. 

 (^) Imita lion par les courants liquides ou gazeux des phénomènes d'électricité 

 et de magnétisme, Amiens, i883, p. 63-68. 



(') Arch. Sciences phy s. et nat., août 1894 et février 1890. 



{'*) Actualités chimiques, \ni\\c\. 1897. 



(') The electro-chemist and melallurgist for june 1904. 



